976 



Miner-alien (Optisch wichtig-e Miner-alien) 



von Zwillingen sowie rechter und linker 

 Kristalle sind auch die piezo- und pyro- 

 elektrischen Erscheinungen sehr ge- 

 eignet. Das Bestaubungsverfahren von 

 A. Kundt mit Hilfe von Schwefel und 

 Mennige laBt an einem stark komprimierten 

 oder bis etwa 50 erwarmten und dann der 

 Abkiihlung iiberlassenen Quarzkristall die 

 dera Symmetriecharakter entsprechende elek- 

 trische Verteilung erkennen. 



VonLumineszenzerscheinungenzeigt 

 Quarz glanzende gelbe Tribophosphoreszenz 

 (W. G. Leyison). 



Der bei niederer Temperatur stabile | 

 a- Quarz erfahrt bei der Erwarmung 

 eine umkehrbare Umwandlung in 

 eine andere Modifikation. Die Umwandlungs- , 

 temperatur liegt bei 5752 C (optische i 

 Untersuchungeii von F. E. Wright und 

 E. S. Larsen). Der /?-Quarz 1st durch 

 eine geringere Dichte, plotzliche Abnahme 

 in der Doppelbrechung und eine geringere Zu- 

 nahme des optischen Drehungsvermdgens 

 mit der Temperatur gekennzeichnet (E. 

 Mallard und H. le Chatelier) und ist j 

 hexagonal - trapezoedrisch - hemiedrisch (G. 

 Friedel und 0. Miigge). Man kennt noch ; 

 vier weitere Modifikationen von Si0 2 : a- und 

 /5-Tridymit. so genannt nach ihren charakte- 

 ristischen Drillingsverwachsungen, unterhalb 

 130 C wahrscheinlich rhombisch, iiber 

 130 C hexagonal; a- und /5-Cristobalit, unter- 

 halb 175 C tetragonal, oberhalb 175 regular. 



Wahrend der Erhitznng wandelt sich 

 Quarz bei etwa 1450 bis 1470 C in den 

 amorph-isotropen Zustand um (K. End ell). 

 Die beginnende Erweichung macht sich erst 

 bei Temperaturen iiber 1600 C bemerkbar. 

 Zur Herstellung von fliissigem Quarzglas 

 sind Temperaturen von minclestens 1800 

 bis 2000 C erforderlich. Das aus diesem 

 SchmelzfluB glasig erstarrte Si0 2 (Quarz- 

 glas von W. C. Heraus) ist schwacher 

 brechend, aber fur ultra-violettes 

 Licht ebenso durchsichtig wie 

 Quarz. J. W. Gifford ermittelte 

 Quarzglas folgende Brechungsindizes: 



a- 



fiir 



Auch die mittlere Dispersion C bis F ist 

 geringer als filr die b'eiden Strahlen ira 

 Quarz, denn fiir Quarzglas betragt sie 0,00676. 

 Das Quarzglas ist ausgezeichnet durch einen 



sehr kleinen Ausdehnungskoeffizienten und 

 verhaltnismaBig groBe Warmeleitfahigkeit, 

 woraus seine einzig dastehende Wider- 

 standsfahigkeit gegen plotzlichen Tempe- 

 raturwechsel abzuleiten ist. Entglasungen 

 des Quarzglases bestehen nach A. Lacroix 

 aus Cristobalit. Dagegen entglast das bei 

 der niederen Temperatur erhaltene amorph- 

 isotrope Si0 2 zu Tridymit(P. J. Holm qu ist. 



Anwend'ung. Infolge seiner ho hen 

 Durchlassigkeit fiir Strahlen kurzer 

 Wellenlange wird das Quarzglas zur 

 Herstellung von Linsen, Prismen, Objekt- 

 tragern usw. fur Untersuchungeii im ultra- 

 violetten Licht verwandt. Mit Hilfe von 

 Quarzglasmonochromaten, die als homogene 

 Immersionen mit einer Apertur von 1,30 

 hergestellt sind, ist es A. Kohler gelungen, 

 im einfarbigen Licht von der Wellenlange 

 /(= 0,275 ft des Funkens zwischen Cad- 

 miunielektroden das Auflosungsvermogen bei 

 mikrophotographischen Aufnahmen auf 

 0,106 u zu erhohen. Im kristallinen Zu- 

 stande findet Quarz bei kristallopti- 

 schen Bestimmungen eine ausgedehnte 

 Verwendung. Quarzkeile, deren brechende 

 Kanten parallel der optischen Achse ver- 

 laufen, werden, da an ihnen im weiBen po- 

 larisierten Licht die Reihenfolge der Inter- 

 ferenzfarben sehr nahe der Newton- 

 schen Farbenskala entspricht, dazu benutzt, 

 die Ordnung der Interferenzfarben von 

 Kristallplatten und Mineraldunnschliffen, also 

 auch deren Dicke zu bestimmen. Dieselben 

 Keile werden in Additions- oder Subtraktions- 

 lage dazu verwandt, die Polarisationsrich- 

 tungen der schnellerenen und langsameren 

 Welle in Kristalldurchschnitten vonein- 

 ander zu unterscheiden. Die Kombination 

 zweier Quarzkeile im Babinetschen Kom- 

 p en sat or dient zur Messung von Gangunter- 

 schieden und somit bei bekannter Dicke 

 der untersuchten Kristallplatten zur Be- 

 stimmung der GroBe der Dcppelbrechung. 

 Analog der Kalkspatdoppelplatte nach L. 

 Calderon werden auch kiinstliche Halb- 

 schattenplatten aus zwei parallel der 

 Vertikalachse geschnittenen Quarzplatten 

 hergestellt. Doch sind fiir genauere stauro- 

 skopische Messungen Halbschattenplatten vor- 

 zuziehen, die aus zwei nebeneinander ge- 

 kitteten senkrecht zur optischen Achse ge- 

 schnittenen Quarzplatten von gleicher Dicke, 

 aber entgegengesetztem Drehungsvermogen 

 bestehen." Da die Drehung der Polarisations- 

 ebene von der Plattendicke abhangt, so 

 kann man bei Anwendung schwach keil- 

 formiger Halbschattenplatten (J. Mace de 

 Lepinay, Doppelquarzkeilplatte nach F. E. 

 Wright) den Halbschattenwinkel wahrend 

 der Messung nach Belieben andern. 



4. Turmalin. Mischungen von H 8 Na 4 

 Al t6 B 6 Si 12 63 , H 6 Mg 12 Al ]0 B 6 Sii 2 63 , H 6 Fe 12 



